Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1279 
Dieser Versuch ist nun deshalb von großem Interesse, 
weil, wie sich bei der Untersuchung der erstarrten Schmelze 
ergab, diese fast ganz kristallin erstarrte. Wir haben also hier 
einen Fall, wo wir die Leitfähigkeit der festen Schmelze ver- 
gleichen können; es ergibt sich, daß auch in der festen Schmelze 
die Leitfähigkeit bei der Abkühlung ziemlich geradlinig verläuft 
und daß die Kurven des Widerstandes in der festen und in der 
flüssigen Schmelze scharf durch einen Knickpunkt sich unter- 
scheiden. 
Vergleicht man die Resultate aller Versuche bei Augit, so 
sieht man, daß die Kurven einander sehr ähnlich sind; zuerst ein 
steiles geradliniges Stück, dann ein ziemlich scharfer Knickpunkt 
und schließlich ein nahezu horizontales Stück, was sich in 
beiden Fällen dadurch erklärt, daß bei vollkommener Dünn- 
flüssigkeit, also zirka 20° über dem eigentlichen Schmelz- 
punkte, die Leitfähigkeit sich mit der Temperatur nur mehr 
wenig ändert, nur tritt dieser Punkt bei vertikalen Elektroden 
zwischen 1220 und 1225° ein, während er bei Anwendung von 
Arrhenius-Elektroden auffallend früh, nämlich schon bei 1190 
bis 1195° stattfand. Es erklärt sich diese nicht zu vernach- 
lässigende Differenz durch die verschiedene Art der Temperatur- 
messung bei beiden Versuchen. Im ersten Falle, mit vertikalen 
Elektroden, berührt das Thermoelement in seiner Hülle noch 
die Schmelze, gibt also die Temperatur richtiger an (vielleicht 
etwas zu hoch, siehe p. 1250) als im zweiten Falle; hier war 
nämlich das Thermoelement auf dem Deckel des verschlosssenen 
Tiegels angebracht, es dürfte also die Temperatur zu niedrig 
bestimmt worden sein. Andrerseits bildet das Schutzrohr eine 
Fehlerquelle wegen seiner schlechten Wärmeleitung. 
Hornblende. 
Da sich Hornblende von Luckow in großen Mengen be- 
schaffen läßt, so wurde dieses Silikat zu den zahlreichen Vor- 
versuchen angewendet, die nötig waren, um die Methode zu 
erproben. Obgleich das Hornblendepulver noch mit dem Elektro- 
magneten gereinigt war, so kann doch dieses Material nicht 
als ganz rein angesehen werden; immerhin ergeben sich inter- 
essante Resultate. Sehr auffallend war die etwa 20 bis 30° über 
